20 SETTERBERG, VANADIKMETALLEN OCH DESS EGENSKAPER. 



Undersökning af metodens tillförlitlighet. Härtill användes 

 så mycket vatten, inblåst i en mindre mängd glas, att det hela 

 motsvarade en värmemängd, som ej alltför mycket skiljde sig 

 från den värmekvantitet, som var afsedd att uppmätas vid be- 

 stämmandet af vanadinmetallens spec. värme. 



N:o 1. N:o 2. N:o 3. 



Glas 0,6492. 0,6492. 0,6492. 



vatten 0,8828. 0,8828. 0,8828. 



upphettningstemperatur 100 c C. 100° C. 100° C. 



begynnelsetemperatur 14,600°C. 14,440°C. 14,-440 J C. 



sluttemperatur 15,63(rC. 15,4io'C. 15,405°C. 



korrig. sluttemperatur 15,630°C. 15,4io°C. 15,415° C. 



kalorim. etc. + vattenvärdel 82,5 3 gm. 87,5 3 gm. 87,5 3 gm. 



Häraf beräknas kalorier 85, oo. 84,90. 85,34. 



Vid försöken borde enligt 



beräkning hafva erhållits kalorier 85,4 9. 85,7 1. 85,: i. 



således har förlorats kalorier ... 0,49. 0,8 1. 0,27. 



eller i medeltal för hvarje försök 0,55 kalorier. 



Vid följande beräkningar har denna värmeförlust icke blifvit 

 tagen i betraktande, dels emedan en del af densamma måste af- 

 räknas på det använda glaset, och dels derför att ingen korrek- 

 tion blifvit beräknad för den tillsammans med metallen inne- 

 slutna luften. 



Bestämning af vanadinmetallens spec. värme. 



N:o 1. N:o 2. N:o 3. N:o 4. N:o 5. 



Metall 5,1696. 5,1696. 5,1696. 4,5140. 4,5140. 



ålas 1,9850. 1,9850. I,9S50. 1,8738. 1,8738. 



upphettning 100° C. ■ 



begynnelsetemp. 14,800 : C. 13,46o'C. 14,840°C. I5,600 D C. 15,7oo. 

 sluttemperatur.. 15,780°C. 14,530°C. 15,745. 16,460. 16,585. 

 korrig. sluttemp. 15,8 1 o. 

 kalorim. etc. + 



vattenvärde.. 87,5 3. 

 Häraf beräknas 



kalorier 88,84. 



14,550. 



15,800. 



16,45 5. 



16,5 9 5 



82,5 3. 



92,5 3. 



92,5 3. 



87,53. 



89,9 6. 



88,8 3. 



78,6 5. 



78,3 4. 



